368 GIO. PIETRO GRIMALDI 



fra questo coefficiente ed il potere termoelettrico prima della teìii- 

 pera. Dai valori sopra riportati si vede die |3, abbastanza pic- 

 colo in valore assoluto, è piccolissimo e trascurabile rispetto a P, 

 i valori di d sono molto vicini a zero. 



Si può quindi concludere che la tempera influisce in grado 

 piuttosto piccolo sul comportamento termoelettrico del bismuto 

 esente da stagno (1). 



9. Passando quindi ai risultati avuti col bismut^o contenente 

 stagno, esporrò prima le esperienze fatte con le coppie N. 1, N 2, 

 N. 3. — Le coppie N. 1 e N. 2, vennero preparate contem- 

 poraneamente dalla fusione di gr. 50 di bismuto e gr. 0,50 di 

 stagno ; la coppia N. 3 fu fusa a parte, impiegando i metalli 

 nelle stesse proporzioni. Tutte e tre le coppie contenevano quindi 

 in media per cento 99,01 di bismuto e 0,99 di stagno; fon- 

 devano a 243°,5 



Coppia n° 1. 



tempera a 215" e nell'acqua a temperatura ambiente 



Posizione I. 



^=130,8 P = 1,563 (2) 



^=13°, 8 P.= 1,364 



(3=0,199 ^ = 0,128 



Coppia n" 2. 



tempera a 220° e nell'acqua a temperatura ambiente 



Posizione I. Posizione II. 



^=12°,5 P = l,984(3) ^=12°,8 P = l,873 



t=12'',9 P,= l,807 t=12\7 P.= 1,702 



P = 0,177 a=:0,089 p = 0,171 5 = 0,091 



(1) Se tale piccola influenza sia dovuta ad alterazione di struttura mo- 

 lecolare del metallo, od alle traccie di piombo o di ferro che esso conteneva, 

 potrà forse essere deciso in avvenire, quando avrò a mia disposizione del 

 bismuto perfettamente puro, ciò che è molto difficile ad ottenersi. 



(2) Media di 6 determinazioni. 



(3) Media di 2 determinazioni. 



